64TCN71:1994

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 71:1994 về chất lỏng cắt gọt kim loại NH-1 TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 71:1994 CHẤT LỎNG CẮT GỌT KIM LOẠI NH-1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất lỏng cắt gọt kim loại NH-1. NH-1 là chất có tác dụng làm mát và bôi trơn trong công nghệ cắt gọt kim loại thông thường. 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT Chất lỏng cắt gọt NH-1 cần đạt các yêu cầu kỹ thuật sau: TT Tên các chỉ tiêu Mức yêu cầu 1 Màu sắc màu vàng trong suốt 2 Tỷ trọng ở 15 0 C 0,87 - 0,90 3 Hàm lượng nước (%) 5 - 10 4 Độ bền nhũ tương của dung dịch 5% trong nước cứng chuẩn sau 3 giờ (ml) không lớn hơn 1 5 Độ pH của dung dịch 5% trong nước 7 - 9 6 Độ ăn mòn tấm gang của nhũ tương 5% trong nước cứng chuẩn không ăn mòn 2. PHƯƠNG PHÁP THỬ 2.1 Lấy mẫu : theo TCVN 2715 - 78 2.2 Màu sắc : xác địn bằng mắt thường 2.3 Xác định tỷ trọng theo TCVN 2691 - 78 2.4 Xác định hàm lượng nước theo TCVN 2692 - 78 2.5 Xác định độ bền nhũ tương. 2.5.1 Điều chế nước cứng tiêu chuẩn. Lấy khoảng 0,344g CaSO 4 2H 2 O hoà tan vào 11 nước cất. Đem chuẩn bằng EDTA dùng chỉ thị là eriocrom T đen, khi cần thiết ta có thể cho thêm CaSO 4 2H 2 O để được độ cứng 200  10ppm (hay 200 mg/l) tính theo CaCO 3 . cách tiến hành chuẩn độ như sau: Hoá chất và thiết bị: - Đệm amoni pH=10,6 (pha 67g NH 4 Cl với 570ml nước amoniac tỷ trọng 0,88 rồi thêm nước đến đủ 1 lít). - Dung dịch EDTA 0,02N (disodium dihydrogen ethylendiamintetraaxetat) - Chỉ thị eriocrom T đen 0,1% trong rượu ethylic 96%. - Buret 25ml - Cốc thuỷ tinh 250ml Quá trình tiến hành: Lấy 50ml dung dịch nước cứng cho vào cốc 250ml, thêm 10ml dung dịch đệm amoni pH=10,6; thêm 6 đến 10 giọt chỉ thị eriocrom T đen chuẩn bằng dung dịch EDTA 0,02N cho đến khi dung dịch mất màu đỏ và xuất hiện màu xanh sáng. Độ cứng tổng số tính theo hàm lượng CaCO 3 , ppm, theo công thức: Hàm lượng CaCO 3 = V 2 x 100 V 1 Trong đó: V 1 : thể tích dung dịch nước cứng, ml. V 2 : thể tích EDTA 0,02 N đã dùng để chuẩn, ml. 2.5.2 Thử khả năng hoà tan với nước cứng. Hút 95ml nước cứng tiêu chuẩn cho vào bình đong có nút nhám dung tích 100ml, thêm 5ml chất lỏng cắt gọt NH-1 lắc đều 5 phút. Để yên sau 3 giờ nhũ không được tách ra quá 1ml. 2.6 Độ pH của dung dịch 5%. Lấy 5ml mẫu cho vào ống đong 100ml có nút nhám thêm 95ml nước cất, đậy nút, lắc kỹ. Đo pH của dung dịch này bằng giấy chỉ thị màu, hay tốt hơn bằng máy đo pH. 2.7 Độ ăn mòn tấm gang 2.7.1 Dụng cụ và hoá chất. - Ống đong có nút nhám 100ml - Giấy nhám - Bông - Pipet 2 ml - Cồn 96% - Tấm gang có kích thước khoảng 60 x 60mm dày 5 - 10mm 2.7.2 Chuẩn bị dung dịch thử và tấm gang 2.7.2.1 Chuẩn bị dung dịch thử: Pha dung dịch thử như mục 2.5.2 để có dung dịch nhũ 5% trong nước cứng 2.7.2.2 Chuẩn bị tấm gang Tấm gang sau khi được gia công và mài nhẵn bằng giấy nhám mịn, người ta lau sạch bằng bông tẩm cồn. 2.7.3 Tiến hành thử Tráng pipet 2 lần bằng dung dịch nhũ đã chuẩn bị ở trên, sau đó dùng pipet nhỏ 5 giọt dung dịch đó lên 5 điểm cách xa nhau trên tấm gang sao cho cho chúng không chạm vào nhau. Để yên tấm gang ở nơi có ánh sáng thường trong vòng 4 giờ ở nhiệt độ 20+5 0 C tránh không có hơi axit hay hơi hoá chất khác, sau đó lau sạch tấm gang bằng bông tẩm cồn, bề mặt tấm gang tại những điểm nhỏ giọt dung dịch nhũ phải không bị ăn mòn. 3. BAO BÌ, GHI NHÃN 3.1 Chất lỏng cắt gọt được đóng trong các can nhựa loại 5 lít, 10 lít, 20 lít và thùng phi 200 lít 3.2 Trên can nhựa hoặc thùng phuy có dán nhãn ghi rõ: Tên cơ sở sản xuất và bộ chủ quản. Tên sản phẩm. Số hiệu tiêu chuẩn. Khối lượng tịnh. Hướng dẫn sử dụng.